55 



P eriklas erscheint in winzigen (0'02 mm) Hexaedern von 

 gelber bis bräuulich gelber Farbe. Die Ecken sind manchmal 

 durch Oktaederflächen abgestumpft. 



Disthen ist im Bauxit oft anzutreffen. Er erscheint in 

 farblosen, winzigen Blätchen mit deutlicher Spaltbarkeit nach P 

 und M. Die negative Bisektrix erscheint in der Mitte des Ge- 

 sichtfeldes. Die Auslöschung beträgt 31 — 32*^. 



Kalzitkörner sind im Bauxit äuserst sehen. 

 Eine Analyse (F. Kućan) von diesen Bauxit zeugt folgende 

 Zusammensetzung: 



SiOo 0-57 



TiO", 1-69 



AI2Ö, 59-66 



Fe,Ö., 26-75 



CaO Spuren 



Gluhverlust . 12-21 



100-82 

 Aus der Analyse sehen wir, dass auch hier das Eisen nur 

 als Eisenoxyd, welcher als Färbung in Sporogelit erscheint, 

 vorhanden sei. Das Aluminiumoxyd erscheint hier zum grössten 

 Teil als Sporogelit (ALO3. H.O), aber auch etwas Hydrargillit 

 ist hier vorhanden, und wenn wir annehmen, das etwa 5 7o 

 AI0O3 als Hydrargillit entwickelt sei, so verlangt die ganze 

 Menge von Aluminiumoxyd 12-16% Wasser. 



Eine zweite Analyse (Dr. Njegovan) von Bauxit aus der 

 Vugrovaca zeigt folgende Zusammensetzung: 



Feuchtigkeit Ml 



Glühverlust 15-16 



SiO, 5-33 



Fe^Ö, 20-53 



AI2O3 . 57-82 



99-95 

 Grosser Glühverlust deutet, dass hier eine grössere Menge 

 vo HoO an amorphe Kieselsaure gebunden ist, wenn wir auch 

 vorausetzen, dass etwas Hydrargillit vorhanden sei. 



In der Umgebung von Domanovic auf der Strasse Ča- 

 pljina — Domanovic habe ich keinen Bauxit gefunden. Man 

 sieht nur hie und da kleine Mengen von terra rossa. 



